Title: emisja
Course: Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy

Q: Na Rysunku 1 przedstawiono zmiany poziomu emisji wydzielanych gazów w czasie. Rejestrowano zmiany objętości uwalnianych gazów z mas formierskich (Masa I i Masa II) począwszy od momentu zalewania formy ciekłym metalem o temperaturze 1300ºC.
Badanie wykonano zgodnie z procedurą omówioną w filmie instruktażowym.

** jeżeli rysunki nie wyświetlają się w całości, należy schować pasek menu bocznego.

Na Rysunku 2 przedstawiono porównanie szybkości wydzielania gazów z dwóch mas formierskich (Masa I i Masa II) na skutek zalewania żeliwem szarym o temperaturze 1300ºC.

Z powyższych danych (wykresy są interaktywne;  wpisując dane pamiętaj, że separatorem dziesiętnym jest przecinek) można odczytać, że:

- maksymalna objętość gazów wyemitowana z Masy I wynosi [...] dm^3/kg masy

- maksymalna objętość gazów wyemitowana z Masy II wynosi = [...] dm^3/kg masy

- maksymalna szybkość emisji gazów (dV/dt) z Masy I wynosi [...] dm^3/kg·s

- maksymalna szybkość emisji gazów (dV/dt) z Masy II wynosi [...] dm^3/kg·s
A: 27.4; 21.5; 0.25; 0.29

Q: Na Rysunku 1 przedstawiono analizę poziomu emisji wydzielanych gazów w czasie -  poprzez rejestrację zmian objętości uwalnianych gazów  mas formierskich (Masa I i Masa II) począwszy od momentu zalewania formy ciekłym metalem o temperaturze 1300ºC.

Na Rysunku 2 przedstawiono porównanie szybkości wydzielania gazów z dwóch mas formierskich (Masa I i Masa II) na skutek zalewania żeliwem szarym o temperaturze 1300ºC.

powyższych danych (wykresy są interaktywne) można odczytać, że:

Próbka
Masa próbki
masy formierskiej, g
Masa spoiwa
w masie formierskiej,
g
Całkowita
objętość gazów
wyemitowana
z masy,
dm^3/kg masy
Objętość gazów
przeliczona na 1 g
spoiwa w masie
formierskiej,
dm^3/1 g spoiwa
Maksymalna
szybkość emisji
gazów z masy
(dV/dt),
dm^3/kg·s
Masa I (spoiwo stanowi 2,00% masy) | 130 | [...] | [...] | [...] | [...]
Masa II (spoiwo stanowi 1.75% masy) | 131 g | [...] | [...] | [...] | [...]
Masa III (spoiwo stanowi 2,5% masy) | 133 g | [...] | [...] | [...] | [...]
A: 27.4; 27.4; 27.4; 27.4; 27.4; 27.4; 27.4; 27.4; 27.4; 27.4; 27.4; 27.4

Q: Podczas produkcji odlewów największa emisja szkodliwych gazów występuje podczas operacji
- Składowania żywic i utwardzaczy
- Sporządzania masy, formowania i nakładania powłok ochronnych
- Zalewania, chłodzenia i wybijania form
- Oczyszczania odlewów z reszek masy formierskiej oraz nakładania powłok ochronnych
A: Zalewania, chłodzenia i wybijania form

Q: Od czego nie zależy wielkość emisji gazów podczas zalewania form ciekłym metalem?
- Temperatury zalewania
- Ilości utwardzacza
- Rodzaju zastosowanego spoiwa
- Rodzaju osnowy ziarnowej
A: Rodzaju osnowy ziarnowej

Q: Skrót BTEX oznacza
- Benzen, toluen, eten, ksyleny
- Benzen, toluen, etylobenzen, krypton
- Benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny
- Benzen, tlen, etan, ksylen
A: Benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny

Q: Które z wymienionych gazów mają największy wpływ na powstawanie wad typu gazowego w odlewach?
- Argon, tlen, azot
- Azot, wodór, para wodna
- Azot, tlen, wodór
- Wodór, azot, dwutlenek węgla
A: Azot, tlen, wodór

Q: Wada odlewu pochodzenia gazowego w postaci wyraźnie kulistej jamy, o gładkich ścianach, często bez połączenia z powierzchnią, pojedyncza lub zgrupowana to
- Nakłucie pochodzenia wodorowego
- Nakłucie pochodzenia azotowo-wodorowego
- Pęcherz
- Porowatość
A: Pęcherz

Q: Wskaż właściwe połącznie (w kolejności od próbki badanej) poszczególnych elementów układu pomiarowego do badania gazotwórczości w warunkach półprzemysłowych:
- Forma, pompa perystaltyczna, kapsuła, rejestrator
- Forma, kapsuła, pompa perystaltyczna, rejestrator
- Rejestrator, forma, pompa perystaltyczna, kapsuła
- kapsuła, forma, rejestrator, pompa perystaltyczna
A: Forma, kapsuła, pompa perystaltyczna, rejestrator

Q: Funkcję złoża adsorpcyjnego podczas pobierania próbek do oznaczenia związków z grupy BTEX pełni
- chlorek wapnia
- węglan wapnia
- węgiel aktywny
- wełna mineralna
A: węgiel aktywny

Q: Funkcję złoża adsorpcyjnego podczas pobierania próbek do oznaczenia związków z grupy WWA pełni
- żel krzemionkowy
- węgiel aktywny
- filtr i pianka poliuretanowa
- filtr i pianka polietylenowa
A: filtr i pianka poliuretanowa